— 55 — 
Dichte. Spezifisches Trockengewicht o*8a (Mathieu). 
Verwendung. Als Tischlerholz und zu Mosaikarbeiten 
sowie zu Galanterie - Gegenständen , auch zu Wirthschafts- 
Gerathen und Weinstöcken. 
Tafel 23. 
Ulmus campestris Spach. 
(Feldrüster.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Die Ulmen haben 
einen gelblichen Splint und bräunlichen Kern. Sie gehören 
zu den Hölzern, die im Frühjahre einen Ring grosser Gefässe 
bilden, im Herbstholze sieht man zarte, quer verlaufende 
Strichelchen, die man schon unter der Loupe als Gruppen 
kleiner Gefässe erkennt. Die Markstrahlen sind deutlich, 
hin- und hergebogen. Man findet die Gefässe sowohl einzeln 
als in Gruppen und im letzteren Falle ist meist ein grosses 
Gefäss von mehreren kleinen umgeben. Im Herbstholze sind 
die Gefässbänder oft über die Breite mehrerer Markstrahlen 
in einer Linie zu verfolgten. Parenchym und Tracheiden 
kommen nur in geringer Menge vor, das stark verdickte 
Libriform dagegen bildet die breiten Bänder zwischen den 
Gefässreihen. 
Dichte. Spezifisches Grüngewicht 073 bis 1*18 (0*955), 
lufttrocken 0*560 bis 0*854 ( 0 ‘7°7) (Karmarsch); Grüngewicht 
0*73 bis 1*18 (0*955), lufttrocken 0*56 bis 0*82 (0*69) (Nördlinger). 
Saftgehalt. Bei frisch gefälltem Holze 24 bis 44% des 
Gewichtes (Nördlinger). 
Schwinden. Längenholz 0*014 bis o*628°/o, Querholz 
in der Richtung der Spiegel 1*2 bis 4*6%, in der Richtung* 
der Jahresringe 2*7 bis 8*5°/ 0 , Querholz im Mittel 4*25% 
(Karmarsch). In der Richtung der Spiegel 1 bis 4%, in der 
Richtung der Jahresring-e 4 bis 8% (Nördlfnger). 
Quellen. Bei Wasser - Aufnahme bis zur völligen 
Sättigung: Längenausdehnung 0*124%, Ausdehnung* in der 
ä 
